TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 도로포장용 역청재에 대하여 적용하며, 도로포장용 역청재에는 도로포장용 아스팔트, 유화 아스팔트 및 블론 아스팔트 등이 있다.
․KS F 2389 아스팔트의 공용성 등급
․KS M ISO 2592 인화점 및 연소점 시험방법 - 클리브랜드 개방컵 시험방법
․KS M 2204 블론 아스팔트
․KS M 2258 아스팔트계 재료의 박막 가열 시험방법
․KS M 2259 아스팔트성 재료의 로울링 박막가열 시험방법 (이동 아스팔트막에 미치는 열과 공기의 영향)
․KS F 2390 보형상 유변물성 측정기를 이용한 아스팔트의 휨크리프 강성 시험 방법
․KS F 2391 압력노화 용기를 이용한 아스팔트의 촉진노화 시험 방법
2.1 역청재 자재
(1) 역청재를 용기에다 포장할 때에는 보기 쉬운 곳에 품명, 종류, 무게, 제조회사명이나 상표 및 제조년월일 또는 로트 번호를 표시하여야 한다. 벌크로 운반할 경우에는 품명, 종류, 용량, 제조년월일 등이 명기된 제조회사의 확인서를 별도로 공사감독자에게 제출하여야 한다.
(1) 용기에 포장된 역청재는 마개 부분이 아래로 가지 않도록 하여 세워서 저장하여야 한다.
(2) 입하 순으로 식별할 수 있고 검사에 편리하도록 분류하여 저장하여야 한다.
(3) 유화 아스팔트는 2개월 이상 저장하여서는 안 되며, 저장 도중 때때로 흔들어서 유제가 분리되는 것을 막아야 한다.
(4) 겨울철에는 얼지 않도록 저장하여야 한다.
(1) 현장에 반입된 역청재는 공사감독자의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.
(2) 수급인과 역청재 공급자는 시료 채취 및 검사에 필요한 모든 편의 및 시설을 제공하여야 한다.
2.1.4 도로 포장용 아스팔트
(1) 원유를 상압․감압 증류장치 등을 통하여 경질분을 제거하고 얻은 균질하고 수분이 거의 포함되지 않은 아스팔트를 말하며, 180℃까지 가열하여도 거품이 생기지 않아야 한다. 도로포장용 아스팔트 분류 방법에는 침입도에 의한 방법과 공용성 등급에 의한 방법이 있으며, 아스팔트 선정할 때에는 공용성 등급을 적용한다. 공용성 등급의 적용이 어려운 경우에는 공사감독자의 승인을 받은 후 침입도 등급을 적용할 수 있다.
(2) 침입도 분류에 의한 도로포장용 아스팔트
① KS M 2201에 따르며, 그 종류에 따른 품질기준은 표 2.1-1에 적합하여야 한다.
② 침입도 분류에 의한 도로포장용 아스팔트의 종류 40∼60, 60∼80, 80∼100 및 100∼120, 120~150에 대하여는 120℃, 150℃, 180℃의 각각 동점도를 시험표에 부기하여야 한다.
표 2.1-1 침입도 분류에 의한 도로포장용 아스팔트 품질기준

항목

종류

침입도

(25℃)

연화점

(℃)

신도

톨루엔 가용분무게

(%)

인화점

(℃)

박막가열

증발

밀도

(15℃)

kg/m3

15℃

(cm)

25℃

(cm)

질량

변화율

(무게 %)

침입도

잔유율

(%)

질량

변화율

(무게 %)

후의침입도비

(%)

0-10

0이상

10이하

55.0

이상

-

-

99.0

이상

260

이상

-

-

0.3 이하

-

1000

이상

10-20

10초과

20이하

-

5

이상

-

-

-

20-40

20초과

40이하

55.0∼

65.0

-

50 이상

-

-

-

40-60

40초과

60이하

47.0∼

55.0

10 이상

-

0.6

이하

58 이상

-

110

이하

60-80

60초과

80이하

44.0∼

52.0

100

이상

-

55 이상

-

80-100

80초과

100이하

42.0∼

50.0

-

50 이상

-

100-120

100초과

120이하

40.0∼

50.0

-

-

120-150

120초과

150이하

38.0∼

48.0

-

240

이상

-

-

0.5 이하

-

150-200

150초과

200이하

30.0∼

45.0

-

-

-

1.0 이하

-

200-300

200초과

300이하

-

210

이상

-

-

-
③시료 채취 및 시험 방법
가. 도로포장용 아스팔트의 시료채취는 KS M 2001에 따른다.
나. 도로포장용 아스팔트의 시험 방법은 KS M 2201에 따른다.
④취급상의 주의사항
가. 도로포장용 아스팔트는 인화점 이상 가열하지 않아야 한다.
나. 용융 아스팔트가 피부에 닿으면 화상을 입을 염려가 있으므로 작업 중에는 장갑이나 기타 보호 장구를 착용하여야 한다.
다. 용융 아스팔트는 물과 접촉되면 튀기 때문에 수분이 혼입되지 않도록 주의하여야 한다.
라. 옥내에서 아스팔트를 용융할 경우에는 충분히 환기시키고 화기에 주의하여야 한다.
⑤표시
가. 포장 용기의 보기 쉬운 곳에 품명, 종류, 실무게, 제조자명 또는 그 약호 및 제조년월 일 또는 로트 번호를 표시하여야 한다.
(3) 공용성 등급(P.G)에 의한 도로포장용 아스팔트
① KS F 2389에 따르며, 그 종류에 따른 품질기준은 표 2.1-2에 적합하여야 한다.
② 아스팔트 콘크리트 포장 표면온도
가. 포장 표면온도는 대기온도로부터 추정하는 것도 가능하며 기관의 규정에 약술된 절차에 따라 조사하여도 된다. 포장온도는 대기온도의 약 1.8배이다.
나. 아스팔트가 모든 안전기준을 만족하는 온도에서 적절히 압송되고 혼합된다는 것을 생산자가 보장한다면 생산자의 시험성적서로 갈음할 수 있다.
다. 압력노화온도는 가상 기온조건에 근거하여 90℃․100℃․110℃의 3종류 중 하나를 기준으로 한다. PG 64-xx 이상의 등급에 대하여는 노화온도가 100℃이며, 사막기후에 사용할 포장재료는 예외로 110℃로 적용한다.
③ 아스팔트가 모든 안전기준을 만족하는 온도에서 적절히 압송되고 혼합된다는 것을 생산자가 보장한다면 생산자의 시험성적서로 갈음할 수 있다.
④ 압력노화온도는 가상 기온조건에 근거하여 90℃․100℃․110℃의 3종류 중 하나를 기준으로 한다. PG 64-xx 이상의 등급에 대하여는 노화온도가 100℃이며, 사막기후에 사용할 포장재료는 예외로 110℃로 적용한다.
표 2.1-2 아스팔트의 공용성 등급에 대한 기준

공용성 등급

PG 46

PG 52

PG 58

PG 64

-34

-40

-46

-10

-16

-22

-28

-34

-40

-46

-16

-22

-28

-34

-40

-10

-16

-22

-28

-34

-40

7일간 평균최고

포장설계온도 (℃)1)

< 46

< 52

< 58

< 64

최저포장설계온도(℃)1)

>

-34

>

-40

>

-46

>

-10

>

-16

>

-22

>

-28

>

-34

>

-40

>

-46

>

-16

>

-22

>

-28

>

-34

>

-40

>

-10

>

-16

>

-22

>

-28

>

-34

>

-40

원아스팔트

인화점,

KS M 2010 : ℃

230

점도 KS F 23922)

3Paㆍ초 이하

시험온도, ℃

135

동적전단, KS F 2393

G*/sinδ, 1.0kPa 이상

시험온도 @ 10rad/초, ℃

46

52

58

64

로울링 박막 오븐(KS M 2259) 또는 박막 오븐(KS M 2258) 노화 후 잔사

질량손실, % (이하)

1.0

동적전단, KS F 2393 :

G*/sinδ, 2.2kPa 이상

시험온도 @10rad/초, ℃

46

52

58

64

압력노화 용기(PAV) 노화 후 잔사(KS F 2391)

압력노화 온도, (℃)3)

90

90

100

100

동적전단, KS F 2393 :

G*/sinδ, 5,000kPa 이하

시험온도 @10rad/초, ℃

10

7

4

25

22

19

16

13

10

7

25

22

19

16

13

31

28

25

22

19

16

물리적 경화

보 고

휨크리프강성,

KS F 2390 :

S, 300MPa 이하

m값, 0.3 이상

시험온도 @ 60초, ℃

-24

-30

-36

0

-6

-12

-18

-24

-30

-36

-6

-12

-18

-24

-30

0

-6

-12

-18

-24

-30
표 2.1-2 아스팔트의 공용성 등급에 대한 기준 (계속)

공용성 등급

PG 70

PG 76

PG 82

-10

-16

-22

-28

-34

-40

-10

-16

-22

-28

-34

-10

-16

-22

-28

-34

7일간 평균최고

포장설계온도 ℃1)

< 70

< 76

< 82

최저포장

설계온도℃1)

>

-10

>

-16

>

-22

>

-28

>

-34

>

-40

>

-10

>

-16

>

-22

>

-28

>

-34

>

-10

>

-16

>

-22

>

-28

>

-34

원아스팔트

인화점, KS M 2010 : ℃

230

점도 KS F 23922)

3Paㆍ초 이하

시험온도, ℃

135

동적전단, KS F 2393

G*/sinδ, 1.0kPa 이상

시험온도 @10rad/초, ℃

70

76

82

로울링 박막오븐(KS M 2259) 또는 박막오븐(KS M 2258) 노화 후 잔사

질량손실, 최대, %

1.0

동적전단, KS F 2393 :

G*/sinδ, 2.2kPa 이상

시험온도 @10rad/초, ℃

70

76

82

압력노화 용기(PAV) 노화 후 잔사(KS F 2391)

압력노화 온도, ℃3)

100(110)

100(110)

100(110)

동적전단, KS F 2393 :

G*sinδ,5,000kPa 이하

시험온도 @10rad/초, ℃

34

31

28

25

22

19

37

34

31

28

25

40

37

34

31

28

물리적 경화

보 고

휨크리프강성, KS F 2390 :

S, 300MPa 이하

m값, 0.3 이상

시험온도 @ 60초, ℃

0

-6

-12

-18

-24

-30

0

-6

-12

-18

-24

0

-6

-12

-18

-24
2.1.5 유화 아스팔트
(1) 유화 아스팔트 종류
① 아스팔트를 유화제 또는 안정제 등을 사용하여 물속에 분산시킨 것으로 KS M 2203에 따른다. 유화 아스팔트의 종류에는 그 성상에 따라 양이온계(카티온, cation) 유화아스팔트와 음이온계(아니온, anion) 유화 아스팔트와 비이온계 유화아스팔트로 나누고, 표 2.1-3과 같이 구분한다.
표 2.1-3 유화 아스팔트의 종류

종류

용도

양이온계

유화 아스팔트

음이온계

유화 아스팔트

비이온계

유화 아스팔트

RS(C) - 1

RS(A) - 1

-

보통(온난기) 침투용 및 표면처리용

(겨울철용은 제외)

RS(C) - 2

RS(A) - 2

-

한랭기(겨울철)침투용 및 표면처리용

RS(C) - 3

RS(A) - 3

-

프라임 코우트용 및 시멘트 안정처리층 양생용

RS(C) - 4

RS(A) - 4

-

택 코우트용

MS(C) - 1

MS(A) - 1

-

조립도 골재 혼합용

MS(C) - 2

MS(A) - 2

-

밀입도 골재 혼합용

MS(C) - 3

MS(A) - 3

-

흙덩어리(토양) 골재 혼합용

-

-

MS(N) - 1

시멘트 유화 아스팔트 안정처리 혼합용

비고 : C : 양이온계 유제 (cationic emulsion)

A : 음이온계 유제 (anionic emulsion)

N : 노이온 유제 (nonion emulsion)
(2) 품질기준
① 양이온계 유화 아스팔트는 표 2.1-4의 품질기준에 적합하여야 하고, 음이온계 유화 아스팔트는 표 2.1-5의 품질기준에 적합하여야 한다.
표 2.1-4 양이온계 유화 아스팔트의 품질기준

종류

항목

RS(C)

MS(C)

1

2

3

4

1

2

3

엥글러도(25℃) (점도)

3∼15

1∼6

3∼40

체잔류분 (1.18mm)질량(%)

0.3 이하

저장 안정도(24hr) 질량(%)

1 이하

부착도

2/3 이상

-

동결 안정도 (-5℃)

-

거친입자 덩어리가 없을 것

-

조립도 골재 혼합성

-

균등할 것

-

밀립도 골재 혼합성

-

균등할 것

-

흙덩어리 골재혼합성 질량(%)

-

5 이하

입자의 전하

양 (+)

증발 잔류분 질량(%)

60 이상

50 이상

57 이상

증

발

잔

류

물

침입도(25℃) 1/10mm

100∼

200

150∼

300

100∼

300

60∼

150

60∼

200

60∼

200

60∼

300

신도(15℃)cm

40 이상

톨루엔 가용분 질량(%)

98 이상

97 이상

비고 : 엥글러도가 15 이하인 유화아스팔트에 대하여는 KS M 2203의 6.3에 따라 구하고, 15를 초과하는 유화 아스팔트에 대하여는 KS M 2203의 6.4에 따라 점도를 구하여 엥글러도로 환산한다.
표 2.1-5 음이온계 유화 아스팔트의 품질기준

종류

항목

RS(A)

MS(A)

1

2

3

4

1

2

3

엥글러도(25℃) (점도)

3∼15

1∼6

3∼40

체잔류분(1.18mm) 질량(%)

0.3 이하

저장 안정도(24hr) 질량(%)

1 이하

골재피막도(40℃, 5min)

2/3 이상

동결안정도(-5℃)

-

거친입자, 덩어리가

없을 것.

-

조립도 골재 혼합성

-

균등할 것

밀립도 골재 혼합성

-

균등할 것

-

흙덩어리 골재혼합성 질량(%)

-

2 이하

입자의 전하

음(-)

증발 잔류분 질량 (%)

60 이 상

50 이 상

57 이상

증

발

잔

류

물

침입도(25℃) 1/10mm

100∼

200

150∼

300

100∼

300

60∼

150

60∼

200

60∼

200

60∼

300

신도(15℃)cm

40 이상

톨루엔 가용분 질량(%)

98 이상

97 이상

비고 : 엥글러도가 15 이하인 유화아스팔트에 대하여는 KS M 2203의 6.3에 따라 구하고, 15를 초과하는 유화 아스팔트에 대하여는 KS M 2203의 6.4에 따라 점도를 구하여 엥글러도로 환산한다.
(3) 시료채취 및 시험방법
①시료채취: 원유 및 석유제품 시료채취는 KS M 2001 12.4에 따른다.
②시험방법: KS M 2203에 따른다.
(4) 시료채취 및 시험방법
① 다른 종류의 유제를 혼합하지 않아야 한다.
② 저장 중에는 물이나 이물질을 혼입시키지 않아야 한다.
③ 사용 전에는 반드시 혼합하여야 한다.
④ 겨울철에 보관하는 경우는 시트 등으로 싸서 보온을 하여 동결되지 않도록 하여야 한다.
⑤ 가열은 80℃를 초과하지 않도록 하여야 한다.
⑥ 저장 후 2개월 이상 경과한 것은 규격에 적합한가를 확인하여야 한다.
(5) 표시
① 용기의 보기 쉬운 곳에 지워지지 않는 방법으로 명칭 및 종류 또는 그 기호, 용량, 제조자명 또는 그 약호, 제조년월일 또는 그 약호를 표시하여야 한다.
2.1.6 블론 아스팔트
(1) 블론 아스팔트의 종류
① 석유 아스팔트에 공기를 취입하여 가공한 아스팔트를 말하며, KS M 2204에 따른다. 종류는 침입도(25℃에서)의 정도에 따라 표 2.1-6과 같이 5가지로 구분한다.
표 2.1-6 블론 아스팔트의 종류

종류

0∼5

5∼10

10∼20

20∼30

30∼40

침입도(25℃)

0 이상 5 이하

5 초과 10 이하

10 초과 20 이하

20 초과 30 이하

30 초과 40 이하
① 균질하고 수분을 거의 함유하지 않은 것으로 175℃까지 가열하여도 거품이 생기지 않아야 하며, 표 2.1-7의 기준에 적합하여야 한다.
표 2.1-7 블론 아스팔트 품질기준

종류

항목

0∼5

5∼10

10∼20

20∼30

30∼40

침입도(25℃)

0 이상

5 이하

5 초과

10 이하

10 초과

20 이하

20 초과

30 이하

30 초과

40 이하

연화점(℃)

130.0 이상

110.0 이상

90.0 이상

80.0 이상

65.0 이상

신도 (25℃)(cm)

0 이상

0 이상

1 이상

2 이상

3 이상

증발질량 변화율 (질량%)

0.5 이하

침입도 지수

2.5 이상

3.0 이상

2.0 이상

0.5 이상

톨루엔가용분(%)

98.5 이상

인화점(COC)(℃)

210 이상
(3) 시료 채취 및 시험 방법
① 시료채취: 원유 및 석유제품 시료채취는 KS M 2001 12.4에 따른다.
② 시험방법: KS M 2204에 따른다.
(4) 취급상의 주의사항
① 이 기준 2.1.4 (2) ④를 따른다.
① 이 기준 2.1.4 (2) ⑤를 따른다.